実験：活物質であるSiと黒鉛、導電剤としてアセチレンブラック（AB）、 結着剤として架橋型ポリアクリル酸ナトリウムを重量比30：50：10：10で混合し、イオン交換水を加えてスラリーを作製し、銅箔上に塗布、乾燥することによって、Si系合剤電極を調製した。これを作用極とし、対極にはLi金属、電解液には1mol dm^-3 LiPF6/炭酸エチレン：炭酸ジメチル(EC:DMC,1:1v/v)を使用してコインセルを作製した。充放電試験では0.0–0.5V、0.0–0.7V、0.0–2.0V (vs.Li)の3つの電圧範囲で、1サイクルまたは10サイクル定電流充放電を行った。試験後セルを解体し、作用極をDMCで洗浄後、乾燥して測定試料を調製した。大気暴露による表面の汚染を避けるため、試料はAr雰囲気下のグローブボックス中で準備し、トランスファーベッセルを用いて移送した。 HAXPES測定はBL46XUで行い、Scienta Omicron R-4000電子エネルギー分析器を用いた。励起X線のエネルギーは7.94keV、光電子放出方向に試料平均表面から脱出角80度、アナライザーのパスエネルギーを200eVとし、中和銃は使用せずに測定した。得られたデータのエネルギーはsp2炭素(-C-C-)のピーク位置を284.5eVとして校正し、強度はスイープ回数で規格化した。なお、sp2炭素が明瞭に観察できなかったスペクトルについては、チャージアップが他サンプルと同程度であると仮定し、平均シフト量と同じだけシフトさせた。バックグラウンドはLinear法で推定した。

カテゴリ: 物理
質問: Si系合剤電極を調製する際、活物質であるSiが150mgだとすると、黒鉛は何mg含まれますか？
回答: 活物質であるSiと黒鉛は重量比30：50で混合させたので、Siが150mgだとすると、150×50/30=250より、黒鉛は250mg含まれます。